182 
A. Beutell, Mikroskopische Untersuchung 
blättchen ersetzt. Der zu beobachtende Schliff liegt bei E auf 
dem Objekttiscli L 
Die vor dem Ätzen auf Hochglanz polierten Schliffe sind 
sämtlich in der Kgl. Technischen Hochschule zu Breslau angefertigt 
worden, wofür ich Herrn Prof. Dr. Oberhoffer zu ganz besonderem 
Danke verpflichtet bin. Unter den verschiedenen oxydierenden Ätz- 
mitteln hat sich verdünnte Salpetersäure am besten bewährt, die 
auch schon Baumhauer (a. a. 0.) verwandt hatte; ganz ungeeignet 
ist Königswasser, weil die sich festsetzenden Chlorbläschen Flecke 
liervorrufen. Um die zweckmäßigste Konzentration zu finden, genügt 
es, die Schliffe in ein Schälchen mit Wasser zu legen und dann 
so viel konzentrierte Salpetersäure zuzusetzen, bis eine ziemlich 
lebhafte, an der Gasentwicklung kenntliche Reaktion eintritt; in 
wenigen Minuten ist die Operation vollendet. Den passenden Moment 
für den Abschluß des Ätzens trifft man leicht, wenn man die fort- 
schreitende Anfärbung mit der Lupe verfolgt, zu welchem Zwecke 
die Schliffe herausgenommen und abgespült werden. Nur bei Par- 
allelversuclien habe ich eine bestimmte Konzentration , nämlich 
Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1,4 mit dem dreifachen 
Volumen Wasser verdünnt, benützt und die Schliffe 5 Minuten der 
Einwirkung ausgesetzt. Zum Schluß müssen die Schliffe sorgfältig 
gewässert werden, um auch die in Poren und Sprünge eingedrungene 
Säure zu entfernen, und endlich werden sie in absoluten Alkohol 
gelegt. Es empfiehlt sich , die Schliffe im Alkohol durch vor- 
sichtiges Reiben mit dem Finger von anhaftenden Teilchen zu 
reinigen und dann rasch im Luftstrome eines Gebläses zu trocknen. 
Anfangs sind beim Mikroskopieren im auffallenden Lichte die 
Vertiefungen, Sprünge und besonders auch die Einschlüsse durch- 
sichtiger und halbdurchsichtiger Begleitmineralien recht störend. 
Die durchsichtigen erscheinen im Erz als dunkle , fast schwarze 
Stellen, während die weniger durchsichtigen , weil sie schon be- 
trächtliche Mengen Licht reflektieren , grau bis weiß erscheinen 
und daher leicht mit dem Erz verwechselt werden können. Da 
jedoch als Gangart im Speiskobalt fast ausschließlich Kalkspat 
und Quarz auftritt, so kann man sich vor Irrtum leicht dadurch 
schützen , daß man die Schliffe zuerst in Salzsäure und dann in 
Fluorwasserstoffsäure legt; hierdurch werden die Carbonate und 
Quarz gelöst, ohne daß der Speiskobalt angegriffen wird. Die nach 
meinen Photographien angefertigten Abb. 2 — 5 geben ein natur- 
getreues Bild dieser Erscheinungen. Sie stammen von einer auf 
der Etikette als „Eisenspeiskobalt“ bezeichneten Varietät von der 
Grube „Al Fin Hallado“ bei Tres Punhas unweit Copiapö (Chile). 
Das Mineral ist völlig dicht, von kaum metallischem Aussehen und 
1 Eine ausführlichere Beschreibung des Opakilluminators enthält die 
Preisliste No. 43 B von E. Leitz, Wetzlar. 
